594 



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 



La perte totale irréversible de magnétisme p, résultant 

 de la série d'échaufTements et de refroidissements Je 

 l'aimant, se calculait par la formule : 



où I'' el 1' sont les intensités finales et initiales. Le ré- 

 sultat des expériences est donné par le tableau 1 : 



L'auteur a ensuite étudié spécialement les cordes de 

 piano, coupées à une lonjiueur de 12 cenlinièlres. Ma- 

 fïuétisées à l'état normal, elles présentent un coefficient 

 négatif; chauflées, le coefficient devient positif. Voici le 

 ri-sultat d'une expérience faite pour déterminer le mo- 

 ment où le coefficient devient nul (tableau H). 



Le fait que le coefficient négatif ne se reproduit pas 

 après que le fil a élé chaulfé au rouge montre que ce 



Tableau I 



Parmi les spécimens du tableau I, les aciei's au nickel 

 et les fers fondus présentent un intérêt, spécial. Les 

 n"* 12, 13 et 14 présentent celte parlicularité d'avoir un 

 faible coefficient négatif Ae température. Le n" 12 sou- 

 mis au recuit possède un coefficient positif; si on le 

 reirempe, le coefficient redevient négatif. Il n'est pas 

 douteux qu'en modifiant soigneusement le degré de 

 trempe de cet acier, on ne pai vienne à obtenir un coef- 

 ficient de température nul. Les fers de fonte bruts ont 

 une faible intensité de magnétisation, une forte perte 

 et un grand coefficient de température. Trempés, leur 



coefficient est en partie dû à la structure qu'a prise le 

 fil pendant l'étirage, structure qui se modifie par le 

 chauffage. 



Le coefficient de température dépend également de 

 l'épaisseur du fil; il devient de plus en plus négatif à 

 mesure que le diamètre du fil diminue pour une même 

 longueur, ou que le rapport de la longueur au diamètre 

 augmente. En même temps, la perte totale de magné- 

 tisme diminue et l'intensité de magnétisation aug- 

 mente. Ces faits ont été vérifiés sur une série de fils de 

 diamètres de plus en plus petits: ils ont été observés 



Tableau II 



coefficient devient égal ou inférieur à celui des meil- 

 leurs aciers; la variation de l'intensité avec la tempé- 

 rature est presque strictement linéaire et ces aimants 

 se montrent très constants quand ils sont soumis aux 

 chocs et aux coups. 



' La lettre c, dans la colonne 2 du tableau I, indique les 

 barres à section carrée: les autres barres ont une section 

 circulaire. 



aussi sur un ménie fil dont on diminuait progressive- 

 ment le diamètre en l'attaquant par raci(le nitrique. 

 Un lil plus épais que tous les précédents, qui présen- 

 tait un coefficient positif, fut de même attaqué par 

 l'acide nitrique; à un certain moment le coefficient 

 passa par zéro, puis devint négatif pour des épaisseurs 

 plus faibles. 



Inversement, si l'on augmente l'épaisseur d'un fil à 

 coefficient négatif, ce dernier doit devenir positif. Pour 



